6S 



Textur: an einzelnen Stellen nnvollkommen faserig. 

 Brnch uneben, feinkörnig. 



Glanz: matt und waehsartig ; die den Quarz berührende 

 Fläehe lebhaft, glasai'tig; die Krysfällchen etwas glänzend. 



Härte: weich. Er ritzt krystallisirten Gyps, nicht aber 

 Kalkspath. 



Durchsichtigkeit : Undurchsichtig, höchstens an den Kan- 

 ten etwas durchscheinend. 



Strich: lebhaft hell zeisiggrün und zwar in Beziehung 

 auf alle oben anoreoebenen Farben. 



Spez. Gev^ieht ? 



Vorkommen : Auf einem Beresiti.schen Gestein aus ei^en- 

 thümlichem Feldspath, Quarz und grünem, talkähnlichem Glim- 

 mer, mit eingemengten Quarzkörnern, in Begleitung des Grün- 

 bleierzes , der ßrauneisenstein-Krystalle u, s. w., und auf 

 Amethystquarz, als krystallinischer Ausscheidung jenes Ge- 

 steins, zu Beresow in Sibirien. 



Löthrohr und Wärme-Probe: Vor dem Löthrohre auf 

 der Kohle decrepitirt das Mineral so stark, dass die Prü- 

 fung nicht weiter möglich ist. Bei gelindem Glühen in der 

 Glasröhre zerfällt es unter Decrepifation zu einem schwärz- 

 lichen Pulver, wobei sich etwas Feuchtigkeit entwickelt. 

 Dns decrepitirte Erz schmilzt unter gelindem Schäumen 

 auf der Kohle zu dunklen Kügelchen, welche bald mit einem 

 weissen krystallinischen Glase umgeben, oder auch gänzlich 

 darin verwandelt werden , und welche bei fortgesetztem 

 Blasen zu Blei-Körnern reducirt werden. — In einer ver- 

 schlossenen Glasröhre schmilzt das decrepitirte Mineral auch 

 bei gelinder Rothglühhitze für sich nicht. 



Im Platin-Draht mit Boraxglas behandelt bildet dasselbe 

 eine klare Perle von gesättigter smaragdgrüner Farbe. 



Bei 600 ^^ verliert das Erz-Pulver 1,78, ohne die Farbe 

 zu ändern. 



Verhalten zu Säuren: Salpetersäure, so wie auch Salz- 

 säure lösen schon bei kalter Digestion einen Theil des Erz- 

 Pulvers mit smaragdgrüner oder grünlichblauer Farbe, je 

 nach dem Graile der Concentration , auf, und es bleibt ein 

 unauflösliches Chromgelbes Pulver zurück. 



